Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 3 Juli 2020, 221-226 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861   |   e-ISSN: 2715-551X
Analisis Variasi Temperatur Aktivasi Terhadap Daya Serap Arang Aktif Tandan Aren ( Arenga Pinnata Merr) Dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate (K 2 SiO 3 )
Muhammad Azam 1)* , Muhammad Anas 2) , Erniwati 3)
1)* Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93232
2,3) Jurusan Pendidikan Fisika FKIP UHO, Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia 93232
Email:azammuhamma1998@gmail.com
Abstrack: This  study  aims  to  determine  the  effect  of  variation  of  activation  temperature  of  activated  carbon  from sugar palm bunches of chemically activatied with the activation agent of potassium silicate (K 2 SiO 3 ) on the adsorption capacity  of  iodine  and  methylene  blue.  Activated  carbon  from  bunches  of  sugar  palmacquired  in  four  steps: preparationsteps, carbonizationstepsusing the pyrolysis reactor  with temperature of 300 o C - 400 o C  for  8 hours and chemical activation using of potassium silicate (K 2 SiO 3 ) activator in weight ratio of 2: 1 and physical activation using the  electric  furnace  for  30  minutes  with  temperature  variation  of600 o C,  650 o C,  700 o C,  750 o C  and  800 o C.  The iodine  and  methyleneblue  adsorption  testedby  Titrimetric  method  and  Spectrophotometry  methodrespectively.  The results  of  the  adsorption  of  iodine  and  methylene  blue  activated  carbon  from  sugar  palm  bunches  increased  from 240.55 mg/g and 63.14 mg/g at a temperature of 600 o C to achieve the highest adsorption capacity of 325.80 mg/g and 73.59  mg/g  at  temperature  of  700 o C  and  decreased  by  257.54  mg/g  and  52.03  mg/g  at  a  temperature  of  800 o Crespectively.However,  it  does  not  meet  to  Indonesia  standard  ( Standard  Nasional  Indonesia/ SNI),  which  is  750 mg/g and 120 mg/g respectively.
Keywords: Activated carbon, bunches of sugar palm, activation of temperature, potassium silicate (K 2 SiO 3 ), iodine absorption and methylene blue absorption.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek variasi  temperatur aktivasi dengan agen aktivasi potassium silicate (K 2 SiO 3 ) terhadap daya serap Iodium dan Metilen Blue arang aktif dari tandan aren. Arang aktif tandan aren diperoleh dalam empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap karbonasi menggunakan reaktor pirolisis dengan suhu 300 o C  –  400 o C  selama  ±8  jam  dan  aktivasi  kimia  menggunakan  aktivator potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  dengan perbandingan  berat  2:1  dan  tahap  aktivasi  fisika  menggunakan  tanur  selama  30  menit  dengan  variasi  temperatur aktivasi yaitu 600 o C, 650 o C, 700 o C, 750 o C dan 800 o C. Analisis daya serap iodium menggunakan metode Titrimetri sedangkan uji daya serap metilen blue menggunakan metode  Spektrofotometri. Hasil daya serap iodium dan metilen blue arang aktif dari tandan aren meningkat dari 240,55 mg/g dan 63,14 mg/g pada temperatur 600 o C mecapai daya serap tertinggi 325,80 mg/g dan 73,59 mg/g pada temperatur 700 o C dan menurun 257,54 mg/g dan 52,03 mg/g pada temperatur 800 o C. Akan tetapi, belum memenuhi standar Indonesia (Standar Nasioanal Indonesia/SNI) yaitu sebesar 750 mg/g dan 120 mg/g.
Kata  Kunci: Arang  Aktif,  Tandan  Aren,  Temperatur  Aktivasi,  potassium  silicate  (K 2 SiO 3 ),  Daya  Serap  Iodin  dan Daya Serap Metilen Blue

## PENDAHULUAN
Limbah tandan aren memiliki potensi untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat dan bernilai  ekonimis, misalnya diolah    menjadi  arang  aktif  (Damanik  e t  al, 2018).  Roimah (2006)    mengemukakan  bahwa  karbon  aktif  dapat  dibuat  dari bahan  yang  mengandung  karbon.  Salah  satunya  adalah  dari tumbuhan,  khususnya  tumbuhan-tumbuhan  yang  mengandung lignin  atau  zat  kayu  seperti  batang  pohon  atau  bagian tumbuhan  yang  lain  yang  mengandung  lignin.  Sumaiyah et al (2016)  menyatakan  pada  limbah  tandan  aren  terdapat komponen    senyawa  kimia  yang  terdiri  dari  27,74  %  lignin, 68,11%  homiselulosa,  33,79%  α-selulosa,  11,10%  kadar  air, dan 1,80% ekstraktif. Berdasarkan  hal tersebut, limbah tandan aren  dapat  dimanfaatkan  untuk  diolah  dan  dikembangkan menjadi produk karbon aktif sebagai adsorben.
Kualitas  suatu  arang  aktif  yang  baik  salah  satunya  yaitu memiliki kemampuan adsorpsi yang tinggi dalam menghilangkan  zat  pencemar.  Sehingga  proses  adsorpsi
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 3 Juli 2020, 221-226 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861   |   e-ISSN: 2715-551X
dianggap  sangat  penting  untuk  mencegah  semakin  banyaknya pencemaran  di  lingkungan.Oleh  karena  itu,    teknik  adsorpsi dengan  menggunakan  karbon  aktif  dari  material  tumbuhan menjadi  penting  karena  efektivitas  biaya,  efisiensi  tinggi, ketersediaan, bioadsorben yang dapat diregenerasi, kemampuannya  dalam  me- recovery logam, sludge yang dihasilkan  sangat  minim,  dan  penanganannya  yang  mudah (Abas,  2014;  Tariq et  al, 2018).  Berbagai  literatur menyebutkan  bahwa  untuk  menguji  kemampun  adsorpsi  dari sebuah  material  arang  aktif  maka  digunakan  metilen  blue  dan iodium (Gupta dan Suhas, 2009). Serapan arang aktif terhadap zat  warna  metilen  blue  dan  iodium  sesuai  standar  mutu  arang aktif  (SNI  0258-79)  yaitu  sebesar  120  mg/g  dan  750  mg/g (SNI, 1995).
Beberapa  faktor  yang  perlu  diperhatikan  pada  proses adsorpsi  adalah  ukuran  partikel,  pH,  dan  temperatur  aktivasi. Temperatur  aktivasi  adalah  salah  satu  faktor  terpenting  dalam sistem adsorpsi karena  laju proses dipengaruhi oleh perubahan temperatur. Sari (2019)mengemukakan bahwa dengan memvariasikan  temperatur  aktivasi  kemampuan  daya  serap arang aktif yang baik dengan kapasitas adsorbsi iodium sebesar 364,43  mg/g  dan  metilen  blue  yaitu  sebesar  67,84  mg/g  pada temperatur  aktivasi  700 0 C.  Selain  itu,  untuk  meningkatkan daya  serap  arang  aktif  perlu  dilakukan  aktivasi  dengan aktivator  bahan-bahan  kimia  ataupun  dengan  pemanasan  pada temperatur  tinggi  (Esterelita  dan  Netti,  2015).  Senyawa- senyawa  yang  sering  digunakan  seperti  ZnCl 2 ,  KOH,  NaOH, NaCl,  dan  H 3 PO 4. Sahara et  al (2017)  menyatakan  bahwa dengan menggunakan H 3 PO 4 sebagai agen aktivasi, arang aktif tersebut memiliki daya serap metilen blue sebesar 162,84 mg/g. Senyawa potasium silikat (K 2 SiO 3 ) sebagai agen pengaktif baru (Kong et al, 2014). Merekamemperoleh  hasil adsorpsi  metilen blue  dengan  adsorben  limbah  kulit  binatang  sebesar  769,23 mg/g untuk ukuran pori sekitar 2 nm (mesopori). Berdasarkan uraian tersebut,maka penting untuk mengetahui  kemampuan  daya  serap  arang  aktif  limbah  tanden aren dengan menvariasikan temperatur aktivasi dan menggunakan  agen  aktivasi potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  serta untuk memperbanyak alternatif pembuatan karbon aktif.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  dalam  bidang fisika  material  dengan  menggunakan  metode  eksperimen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2020 - Februari 2020.
Adapun tempat pelaksanaan :
- Proses  pengambilan  tandan  aren  diperoleh  dari  Desa Lantowonua,  Kecamatan  Rumbia,  Kabupaten  Bombana, Sulawesi Tenggara. Proses.
- Karbonasi, Penggerusan dan Pengayakan Sampel dilakukan di Sekitaran kampus UHO.
- Aktivasi  sampel  dilakukan  di  Laboratorium  Pendidikan Kimia FKIP.
- Analisis  dilakukan  di  Laboratorium  Forensik  dan Biomolekul FMIPA Universitas Halu Oleo.

## ALAT DAN BAHAN
Alat yang digunakan pada penelitian ini  adalahtanur listrik, ayakan 100 mesh, retort pirolisis, spektrofotometri UV-Vis dan 1  set  alat  titrasi.  Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah tandan aren, larutan iodin,  larutan  metilen  blue, larutan Na 2 S 2 O 3 ,  larutan  amilum,  dan  larutan potassium  silicate (K 2 SiO 3 ).

## Prosedur Kerja
Adapun
langkah-langkah yang dilakukan pada penelitianiniyaitusebagaiberikut:
a. Pembuatan arang aktif
Prosedur  kerja  pembuatan  arang  mengacu  pada  penelitian Sari  (2019)  sedangkan  untuk  aktivasi  kimia  dan  fisika  pada pembuatan  arang  aktif  mengacu  pada  penelitian  Kong et  al (2014).
b. Analisis daya serap arang aktif tandan aren
1) Uji daya serap terhadap iodium
Prosedur kerja pengujian daya serap iodium arang aktif dari tandan  aren  mengacu  pada  penelitian  Sari  (2019)  dengan menggunakan metode Titrimetri.
Penentuan daya serap terhadap iodium dari arang aktif dapat ditentukan dengan persamaan berikut:
W N V fp N V g mg I     ) ( 9 , 126 ) ( ) / ( 1 1 2 2 Keterangan:
I = Iodiumteradsorpsi (mg/g) V 1
= Volume larutan iodium yang dianalisis (mL) V 2
= Volume larutan natrium tiosufat yang diperlukan (mL) N 1 = Normalitas iodium (N)
N 2 = Normalitas natrium tiosulfat (N)
126,9
= Jumlah iodium sesuai 1 mLlarutan Na 2 S 2 O 3 Fp = Faktor pengenceran (perbandingan larutan iodium yang diperlukan dengan yang dititrasi W = Berat sampel (g)

## 2) Uji daya serap terhadap Metilen Blue
Prosedur  kerja  pengujian  daya  serap  metilen  blue    arang aktif  dari  tandan  aren  mengacu  pada  penelitian  Sari  (2019) dengan menggunakan metode Spektrofotometri.
Penentuan daya serap terhadap metilen blue dari arang aktif dapat ditentukan dengan persamaan berikut :
V W setimbang B C m ads 

Keterangan :
W ads = Metilen blue yang terabsorpsi (mg/g) B = Berat sampel yang digunakan (g) V = Volume larutan sampel (mL)
B m setimbang = metilen blue setimbang (ppm)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  berupa  serbuk arang  aktif    dari  tandan  aren  dengan  dua  proses  aktivasi  yaitu aktivasi kimia dan aktivasi fisika. Proses aktivasi kimia dengan menggunakan senyawa potassium silicate (K 2 SiO 3 ) dan proses aktivasi  fisika  dilakukan  dengan  variasi  temperatur  aktivasi
600 o C,  650 o C,  700 o C,  750 o C  dan  800 o C  selama  30  menit menggunakan tanur.
1. Daya Serap Terhadap Iodium
Hasil  uji  daya  serap  iodium  untuk  masing-masing temperatur aktivasi dapat dilihat Gambar 1 berikut.
Gambar  1. Efek  Variasi  Temperatur  Aktivasi  Terhadap  Daya  Serap  Iodium  Arang  Aktif  dari  Tandan  aren:        Tanpa  Aktivasi Kimia(Sari,2019)       Aktivasi kimia dengan agen potasssiumsilicate.
Daya  serap  arang  aktif    terhadap  iodium  adalah  kemampuan karbon  aktif  untuk  menyerap  partikel-partikel  dengan  ukuran molekul   yang lebih kecil dengan  ukuran  molekul  kurang  dari 10  Ǻ  atau  1  nm.Pengukuran  daya  serap  arang  aktif  pada penelitian ini menggunakan iodium sebagai adsorbat yang akan diserap  sebagai  adsorbennya.  Pengukuran  daya  serap  iodium menggunakan metode Titrimetri dengan menambahkan larutan iodine baku berlebihan dan larutan natrium tiosulfat baku untuk mentitrasi  kelebihannya.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  efek variasi  temperatur  aktivasi  terhadap  daya  serap  iodium  arang aktif  dari  tandan  aren.  Hal  ini  dapat  dilihat  peningkatan  daya serap arang aktif dari suhu 600 o C ke suhu 700 o C. Pada suhu 700 o C  daya  serap  yang  dimiliki  sangat  tinggi  atau  mencapai penyerapan  optimum  karena  pori  yang  dihasilkan  masih  kecil sehingga  ukuran  molekul  yang  masuk  di  dalam  pori  adalah
molekul  iodium  yang  berukuran  1  nm.  Peningkatan  suhu aktivasi  menyebabkan  daya  seraparang  aktif  meningkat disebabkan mulai terbukanya pengotor yang terdapat pada pori yang menutupi permukaan karbon aktif. Sesuai penelitian yang dilakukan  oleh  Pari  (2004)  mengatakan  bahwa  peningkatan suhu  aktivasi  mampu  meningkatkan  daya  serap  karbon  aktif terhadap  iodium.  Hal  ini  disebabkan  karena  semakin  tinggi suhu,  maka  semakin  banyak  pelat-pelat  karbon  yang  bergeser yang  akan  mendorong  senyawa  hidrokarbon  tar  dan  senyawa organik lainnya untuk keluar pada saat aktivasi.
Kemampuan  penyerapan  arang  aktif  dapat  menurun setelah mencapai titik optimum penyerapan. Dimana pada suhu 750 o C  dan  800 o C  daya  serap  terhadap  iodium  mengalami penurunan.  Penurunan  daya  serap  dikarenakan  pada  suhu  750 o C dan 800 o C ukuran pori arang aktif yang dihasilkan semakin
0 100 200 300 400 600 650 700 750 800 D ay a Ser ap (m g/g) Temperatur Aktivasi o C
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861   |   e-ISSN: 2715-551X
lebar  dan  mengakibatkan  pengikisan  karbon  akibat  dari kenaikan  suhu  tersebut.  Penurunan  tingkat  serapan  tersebut disebabkan  molekul  iodium  yang  berukuran  kecil  mudah terlepas dari arang aktif yang memiliki pori yang lebar. Sesuai penelitian  yang  dilakukan  Lia  (2001)  menyatakan  bahwa penurunan  daya  serap  arang  aktif  terhadap  iodium  disebabkan karena  mudah  terlepasnya  molekul  iodium  dari  arang  aktif yang  memiliki  pori  yang  lebar.  Selain  itu, sesuai  dengan penelitian yang dilakukan oleh Allwar et al (2008) menyatakan bahwa  jika  suhu  aktivasi  lebih  dari  700 o C  maka  beberapa dinding  pori  pada  arang  aktif  akan  rusak  dan  menimbulkan oksidasi  logam  sehingga  permukaan  dinding  pori  arang  aktif tertutup,  akibatnya  arang  aktif  sebagai  adsorben  tidak  dapat mengadsorpsi  iodium  dengan  maksimal  dan  menyebabkan daya serapannya menurun.
Daya serap iodium yang dihasilkan pada penelitian ini tidak memenuhi standar kualitas suatu arang aktif  yaitu untuk daya
serap  iodium  sesuai  Standar  Industri  Indonesia  (SNI  0258-79) sebesar  750  mg/g.  Hasil  serapan  arang  aktif  tandan  aren  yang tidak  mencapai  standar  SNI,  dikarenakan  sedikitnya  struktur mikropori  yang  terbentuk  dan  pori  arang  aktif  yang  kurang dalam disebabkan kerusakan atau erosi dinding pori arang aktif (Pari et al, 2000). Selain itu, daya serap arang aktif dari tandan dengan agen aktivasi potassium silicate (K 2 SiO 3 ) lebih rendah daripada  daya  serap  arang  aktif  dari  tandan  aren  tanpa  agen aktivasi potassium  silicate (K 2 SiO 3 ).  Hal  inidiakibatkan  oleh adanya  zat  pengotor  yang  tidak  ikut  terlarut  dan  masih  tersisa saat  pencucian  ketika  bereaksi  dengan  zat  aktivator potassium silicate (K 2 SiO 3 ).  Sesuai  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Eliza dan  Desleni  (2001)  menyatakan  bahwa  adanya  reaksi  antara aktivator  dengan  logam-logam  yang  terdapat  pada  bahan pembuatan  arang  aktif  membentuk  senyawa  endapan  yang tidak  larut  dalam  air  sewaktu    pencucian  sehingga mempengaruhi tingkat penyerapanya

## 2. Daya Serap Terhadap Metilen blue
Hasil uji daya serap metilen blue untuk masing-masing
temperatur  aktivasi  dapat  dilihat  Gambar  2  berikut.
Gambar 2. Efek  Variasi  Temperatur  Aktivasi  Terhadap  Daya  Serap  Metilen  blue  Arang  Aktif  dari  Tandan  aren:          Tanpa Aktivasi Kimia (Sari, 2019)      Aktivasi kimia dengan agen potasssium silicate
Uji  daya  serap  arang  aktif  terhadap  larutan  Metilen  blue dilakukan  untuk  mengetahui  luas  permukaan  arang  aktif  dan kemampuannya  dalam  menyerap  larutan  berwarna.Salah  satu tujuan  penentuan  daya  serap  metilen  blue  ialah  untuk mengetahui  kemampuan  suatu  arang  aktif  dalam  menyerap molekul  yang berukuran lebih dari 1 nm atau 15 Ǻ (Achmad, 2001).  Pengukuran  daya  serap  arang  aktif  terhadap  larutan metilen  blue  pada  penelitian  ini  dimulai  dengan  pembuatan kurva kalibrasi dari variasi kosentrasi larutan metilen blue dan diukur  mengunakan  Spektrofometri  UV-Vis.  Hasil  serapan arang aktif terlihat kurva grafik tidak linear, dimana daya serap arang  aktif  yang  diperoleh  tidak  signifikan.  Selain  itu,  daya serap  metilen  blue  arang  aktif  dari  tandan  aren  dengan  agen
aktivasi Potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  lebih  besar  jika  jika dibandingkan  dengan  tanpa  agen  aktivasi Potassium  silicate (K 2 SiO 3 ).  Hal  ini  dikarenakan  perbedaan    ukuran  rongga  pori arang  aktif    yang  terbentuk  pada  saat  proses  aktivasi.  Dimana penggunaan Potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  mempengaruhi pembentukan  struktur  pori  suatu  karbon  aktif.  Ketika  karbon aktif  diaktivasi  menggunakan potassium  silicate maka  potensi lebih  untuk  ditembus  dan  ditempati  oleh  K 2 SiO 3 ,  sehingga menguntungkan  untuk  proses  pembukaan  dan  pelebaran  pori (Guo,  2014).  Selain  itu,  didukung  Penelitian  yang  dilakukan oleh  Kong et  al (2014)  mengatakan  bahwa  dengan menggunakan potassium  silicate (K 2 SiO 3 ),  maka  K + dapat berubah  menjadi  kalium  unsur  sehingga  pori-pori  besar dihasilkan atau  berukuran mesopori.
0 20 40 60 80 600 650 700 750 800 Daya Ser ap ( m g/g) Temperatur Aktivasi o C
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861   |   e-ISSN: 2715-551X
Daya  serap  metilen  blue  arang  aktif  yang  diperoleh mengalami  peningkatan  dari  suhu  600 o C  sampai  pada  suhu 700 o C.akan tetapi pada suhu 750 o C sampai 800 o C daya serap arang  aktif  mengalami  penurunan.  Penyerapan  yang  paling tinggi  yaitu  pada  suhu  700 o C.  Pada  suhu  700 o C  rongga  pori yang  dihasilkan  telah  mengalami  pelebaran,  namun  masih terbilang  sedikit  sehingga  hanya  sedikit  molekul  metilen  biru yang dapat masuk ke dalam rongga (Vinsiah et al , 2015). Dari hasil  tersebut  daya  serap  arang  aktif  belum  memenuhi  standar daya serap metilen blue sesuai SNI yaitu sebesar 120 mg/g. Hal ini  dapat  terjadi  karena  ukuran  dari  rongga  pori  (ukuran mesopori)  yang  dihasilkan  karbon  pada  saat  proses  aktivasi tidak  cukup  besar  untuk  menampung  molekul  dengan  ukuran yang  serupa  dengan  metilen  blue.  Karena  ukuran  rongga  pori dari  karbon  aktif  yang  tidak  serupa  dengan  metilen  biru  maka pada  saat  proses  penyerapan  karbon  aktif  tidak  dapat menampung  molekul  metilen  biru  sehingga  hal  tersebut  dapat menyebabkan  daya  serap  karbon  aktif  terhadap  metilen  biru rendah (Desi et al , 2015).

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:
1. Daya serap iodium arang aktif dari tandan aren dengan agen aktivasi potassium silicate (K 2 SiO 3 ) meningkat dari 240,55 mg/g pada temperatur 600 o C mecapai daya serap tertinggi 325,80  mg/g  pada  temperatur  700 o C  dan  menurun  257,54 mg/g pada temperatur 800 o C.
2. Daya serap metilen blue arang aktif dari tandan aren dengan agen  aktivasi potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  meningkat  dari 63,14  mg/g  pada  temperatur  600 o C  mecapai  daya  serap tertinggi 73,59  mg/g pada temperatur 700 o C dan  menurun 52,03 mg/g pada temperatur 800 o C.

## DAFTAR PUSTAKA
Abbas, S. H., Ibrahim. M. I., Tarek M. M., Abbas H. S. 2014. Biosorption  Of  Heavy  Metals:  A  Review. Journal  of Chemical Science and Technology .Vol.3 Iss. 4, PP. 74- 102
Allwar,  N.  M  dan  Asri,  M.  2008.  Textural  Characteristics  Of Activated  Carbons  Prepared  From  Oil  Palm  Shells Activated  With  Zncl2  And  Pyrolysis  Under  Nitrogen And  Carbon  Dioxide. Journal  of  Physical  Science 19:93-104 .
Damanik,  R.,  Irawati.  A.,  Riswan.  2018. Inventarisasi  Dan Pemanfaatan  Aren  (Arenga  Pinnata  Merr)  Oleh Masyarakat  Sekitar  Hutan .  Studi  Kasus:  Hutan Produksi  Terbatas  Desa  Sihombu,  Kec.  Tarabintang, Kab. Humbang Hasundutan.
Desi,  Suharman,  A.,  dan  Vinsiah,  R.,  2015,  Pengaruh Variasi Suhu  Karbonasi  terhadap  Daya  Serap  Karbon  Aktif Cangkang  Buah  Karet .  Prosiding  SEMIRATA  2015
bidang  MIPA  BKS  PTN  Barat.  Universtas  Tanjung pura, Pontianak.
Eliza  dan  Desnelli.  2001.  Pemanfaatan  Pohon  Gelam ( Melaleuca leuca  dendron  Linn)  Dalam  Pembuatan Arang  Aktif  Untuk  Pengolahan  Air  Rawa. Laporan Penelitian . Inderalaya : FMIPA Universitas Sriwijaya Esterlita, O. M., dan Herlina, N., 2015, Pengaruh Penambahan Aktivator  ZnCl2,  KOH,  dan  H3PO4  dalam  Pembuatan Karbon  Aktif  dari  Pelepah  Aren  (Arenga  Pinnata), Jurnal Teknik Kimia USU . Vol. 4, no. 1.
Guo, Z., Xio, B., Jian, Z., Hai, L., Cheng, C., Chenglu, Z., Jing, W.  2014  Activated    Carbon  S  WithWell-Developed Micro PorosityPreparedFrom  Phragmites  Australis By Potassium  Silicate Activation. Journal  of  the Taiwan Institute  of  Chemical  Engineer. G Model JTICE-981; No. of Pages 4
Gupta,  V.K.  and  Suhas.  2009.  Application  of  Low-Cost Adsorbents  for  Dye  Removal–A  Review. Journal Environment Management .90: 2313–2342.
Kong, J. Qinyan. Y., Baoyu. G., Qian. L., Yan. W., &Huu. H.
N.  2014.  Comparative  Study  On  Microstructure  and Surface  Of  Keratin  and  Lognocellulosic  Based  Active Carbons Journal  Fuel  Processing  Technology .  Volume 140; Pages 67-75
Kong,  J.  Qinyan.  Y.,  Baoyu.  G.,  Qian.  L.,  Yan.  W.,  Huu.  H. N&Wenshan. G. 2014. Porous Structure And Adsorptive  Properties  Of  Hide  Waste  Activated Carbonns  Prepared  Via  Pottasium  Silicate  Activation . Journal  of  Analytical  and  Applied  Pyrolysis. Volume 109 ; Pages 311-314
Lia,  A.  2001.  Pengaruh  Jenis  dan  Konsentrasi  Aktivator Terhadap Mutu Karbon Aktif dari Kulit Buah Kopi dan Aplikasinya  untuk  Menyerap  Zat  Warna  Fukhson. Skripsi . Inderalaya: Universitas   Sriwijaya.
Pari,  G.,  Tjuju,  N.  dan  Hartoyo.  2000.  Kemungkinan pemanfaatan  arang  kulit  kayu  acacia  manginum  willd. Untuk  pemurnian  minyak  kelapa  sawit. Bulletin penelitian  hasil  hutan  18  (1) :  40-53.  Pusat  litbang teknologi hasil hutan .bogor
Roimah. 2006. Pembuatan Karbon Aktif dari Cangkang Kelapa Sawit  ( Elaeis  guinsensis  Jack )  dan  Pemanfaatan sebagaiAdsorben . Skripsi . Palembang: FKIP Universitas Sriwijaya;
Sahara,  E.,  Wahyu.  D.  S.,  I  Putu.  A.  S.  M.  2017.  Pembuatan Dan  Karakterisasi  ArangA  ktif  Dari  Batang  Tanaman Gumitir  ( Tagetes  Erecta )  Yang  Diaktivasi  Dengan H 3 PO 4 . Jurnal Kimia. 11(1). ISSN 1907-9850 Sari,  A.  2019.  Analisis  Daya  Serap  Iodium  Dan  Metilen  Blue Arang  Aktif  Dari      ( Arenga  Pinnata).  Skripsi .  FKIP. Universitas Halu Oleo.
Sumaiyah,  B.  W.  dan  Karsono.  2016,  Utilization  of Microcrystalline  Cellulose  of  Sugar  Palm  Bunches (Arenga  pinnata  (Wurmb)  Merr)  as  Excipients  Tablet
Jurnal Penelitian Pendidikan Fisika, Vol. 5 No. 3 Juli 2020, 221-226 Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861   |   e-ISSN: 2715-551X
Direct  Compression, International  Journal  of      Pharm Tech Research, Vol.9, No.7 :130-139. ISSN: 0974-4304 Vinsiah,  R.,  Andi,  S.,  dan  Desi.  2015. The  Effect  Of
Carbonization Temperature Variation To The
Adsorption  Ability  Of  Rubber  Fruit  Shell  Activated Carbon .  Prosiding  Semirata  Bidang  MIPA  BKS-PTN Barat Universitas Tanjung Pur. Pontianak: 294-302.